6 IE Te Most 
habe ich die von mir früher angefangenen Studien über die 
bei verschiedenen technischen Processen gefallenen Schlacken 
fortgesetzt; weiter habe ich ziemlich viele im Laboratorium 
mit Absicht dargestellten Schmelzmassen mineralogisch 
untersucht. Besonders werde ich hier erwähnen, dass mein 
hochvererhrter Lehrer und Freund Prof. Å kerman in Stock- 
holm die Güte gehabt hat mir das Originalmaterial zu 
seiner Arbeit über die Schmelzwärme der Schlacken!) zu 
Disposition zu stellen. Bei seinen Untersuchungen wurde 
ca. 200 gram von den verschiedenen Silikatschmelzmas- 
sen, — nämlich CaO & MgO-, CaO & MnO- und CaO & 
Al,0,-Silikaten, — in Graphittiegeln, die inwendig mit 
einem Brei von Holzkohlen und Sirup ausgefuttert waren’), 
in einem Injektor-Gasofen nach der Construktion von 
Fletscher eingeschmolzen; ungefähr die Hälfte wurde in 
eine kupferne Röhre (ca. 20 em. lang und ca.3cm. weit) eines 
mit Wasser gefüllten Calorimeters eingegossen, während 
die andere Hälfte in dem Graphittiegel zur Abkühlung 
gelassen wurde. Nach den Temperaturmessungen bei dem 
Calorimeter beanspruchte die Abkühlung bis zu ca. 100° C. 
der in die kupferne Röhre eingegossen Masse nur einige Minu- 
ten, vielleicht nur 3—5 Minuten; nach einer Zeit von ca. 
20 Minuten hatte die ganze Masse die Temperatur (ca. 20 
—25° C.) des Kühlwassers angenommen. — Die in dem 
Tiegel zurückgelassene Masse wurde ohne weiteres sich 
selbst überlassen; die Abkühlung bis zu ca. 100° C. bean- 
spruchte eine Zeit von ungefähr eine Stunde, vielleicht 
etwas mehr oder weniger. — Die mikroskopische Unter- 
suchung dieser Schmelzproducte sind theils an Präparaten 
1) Om värmebehofven för olika masugnsslaggers smältning (Ueber die 
zur Schmelzung der verschiedenen Hohofenschlacken nöthigen Wärme- 
mengen), in Jernkontorets Annaler, 1886; deutsch in Stahl und Eisen, 
1886, übertragen. 
?) Dadurch wurde die Anfressung der Tiegelwände verhindert. 
